23 
orte wie Arendal und St. Gotthard darauf hin, dass sie an 
recht gutem und reinem Material angestellt sein werden. 
Wir haben uns also nach einer anderen Erklärung um- 
zusehen und könnten eine solche finden, wenn es zulässig 
wäre, anstelle der isomorphen Mischung von höherer Ordnung 
Or + Aw eine Mischung der ersten Ordnung von Kalifeld- 
spat + einem Feldspat Fx anzunehmen, in der 2 Atome K 
durch das zweiwertige Atom Ca vertreten würden, also ein Fx 
von der Zusammensetzung CaAkSkOte. Die Mischungen 
Or + Fx hätten in analoger Weise wie oben für Or -f- Ab 
berechnet folgende Zusammensetzung: 
OriooFxo 
Or 95 Fxo 
OvqqFXio 
Or 95 Fi Ci 5 
OnoFxn 
Or^Fx 20 
SiO, 
64,84 
65,07 
65,29 
65,55 
65,74 
65,97 
Al% Os 
18,29 
18,35 
18,41 
18,48 
18,54 
18,60 
KiO 
16,87 
16,08 
15,29 
14,50 
13,68 
12,88 
CaO 
— 
0,50 
1,01 
1,47 
2,04 
2,55 
Man sieht, diese Mischungen verhalten sich ähnlich wie 
die Mischungen Or + Ab und stimmen mit der zweiten 
Gruppe der Analysen recht gut überein. 
Ein solcher Feldspat Fx ist nicht bekannt, wohl aber 
kennen wir ein wasserhaltiges Silikat, den Desmin, dem 
wir die Formel {Ca, Na^AhSi^O^ + 6 H 2 0 zuschreiben und 
der auch bis gegen 2 % K enthalten kann. Wir hätten also 
hier in umgekehrtem Verhältnis eine isomorphe Vertretung 
des überwiegenden CaAl 2 SkO i6 durch untergeordnete Mengen 
von K 2 AI 2 S 1 QO 1 G , aber jedenfalls die Tatsache der Existenz 
des Silikates Fx mit Kristallwasser und seiner Mischbarkeit 
mit Or. Die Annahme der Komponente Fx in den kalkhaltigen 
Orthoklasen der zuletzt gegebenen Analysen wäre also nicht 
völlig unbegründet, zumal wir wissen, dass auch noch weiter- 
hin ganz offensichtliche Analogien zwischen den Silikaten 
